230 
Das Austreten von Schwefelsäure beim Verwittern, andererseits die Möglich- 
keit, Verwitterungs-artige Erscheinungen durch Schwefelsäure, ja sogar nur 
durch SOg, herbeizuführen, macht es leicht verständlich, wenn man das Vor- 
handensein von Schwefel im Bernstein für notwendig hielt und hält, um ihm 
seine charakteristischen und wertvollen Eigenschaften zu verleihen. Interessant 
ist in dieser Hinsicht der „mürbe“ oder „unreife“ Bernstein, den Helm Gedanit 
benannte. Er besitzt eine weingelbe Farbe, auch wenn er keinen Schwefel 
enthält. Es dürfte das endgiltig genügen, um die alleinige Wirksamkeit dieses 
Elementes bei der Färbung des Bernsteins sehr stark in Frage zu stellen oder 
gar zu erledigen. Diese Bernsteinart schließt sich einerseits an die Kopale, 
andererseits an Succinit eng an. Dementsprechend ist sie je nach den unter- 
suchten Stücken frei von Schwefel (E. Aweng), oder sie enthält ihn: Otto 
Helm fand in ihm 0,26 Richard Klees 0,11 Xi verschiedenen 
Stücken verschieden große Mengen. Vielleicht in Anlehnung an die volks- 
tümlichen Bezeichnungen sprach E. Aweng die Vermutung aus, daß die nicht 
unansehnlichen Stücke, in denen er vorkommt, sich vulkanisieren und so in 
verwendbaren Bernstein überführen lassen könnten. Diese Methode ist wohl 
noch nicht versucht; andererseits gibt es aber eine Reihe von anderen, die 
heute auf eine Imitation aus gehärtetem Kopal hinzielen. Diese haben teil- 
weise recht bemerkenswerte Resultate erzielt und enthalten doch nur 0 bis 
0,06 ^ SchwefeH). 
Ebenso schwankend wie die Angaben über den Gehalt an diesem sind 
jene über den Aschegehalt. Klees fand 0,19 %, Helm 0,08 bis 0,12 %^. 
Oster an einem durchsichtigen Stück sogar 0 %. Bei den Wanderungen, 
die der Bernstein von seiner ersten Lagerstätte aus vielfach unternehmen mußte, 
und der verschiedenartigen Beschaffenheit seiner späteren Fundstellen ist das 
erklärlich. Leider ist bei den sonst so wertvollen Ergebnissen der Helm sehen 
Untersuchungen niemals das spez. Gew. angegeben, so daß sie sich für andere 
Zwecke nicht weiter verwerten lassen. Ich versuchte die Änderung im Gehalt 
von Schwefel und Asche an ein und demselben Stücke zu verfolgen und benutzte 
dazu das Material, daß ich mittels einer spezifisch schwereren Kochsalzlösung 
nacheinander aus zerkleinertem Bernstein gewonnen hatte. Im Kern, wo es fast 
unverändert war, hatte es eine nur zart-gelbe Färbung; es war fast wasserklar. 
Leider reichte es nicht in allen Fällen aus, um durchgehends die Bestimmungen 
durchzuführen. In seinen Farbentönen bewegte es sich von fast Wasserklar bis 
Tiefbrauu. Der Schwefelgehalt wurde mittels rauchender Salpetersäure in 
Schwefelsäure übergeführt und als Bariumsulfat bestimmt. Hervorgehoben zu 
werden verdient, daß der ermittelte Gehalt in allen Fällen unter dem sonst 
gefunden liegt. Der an Asche liegt zuerst innerhalb der ermittelten Grenzen, 
geht dann aber bedeutend darüber hinaus, um dann immer mehr und mehr 
abzunehmen. Die folgende Tabelle zeigt genaueres über die erhaltenen Werte,. 
1 ) 85 , 195 . 
56 
